— 6 — 



Silberauflösung wenige Tropfen Aetzammoniak zugesetzt. 

 Der beabsichtigte Zweck wurde auf diese Weise erreicht, 

 doch hielt es oft schwer, die in den Vertiefungen, z. B. 

 in der Schrift der versilberten Medaillen festsitzenden , 

 schwärzlichen Niederschläge , zu entfernen. Sehr schöne 

 Versilberungen wurden gewonnen , wenn gleiche Theile 

 salpetersaures Silber und Cyaneisenkalium in 500 Theilen 

 Wasser gelöst, nach dem Filtriren in gewöhnlicher Art 

 angewendet wurden. Der weissliche Niederschlag, welcher 

 die versilberte Oberfläche bei längerer Einwirkung des gal- 

 vanischen Stromes überzieht, lässt sich durch leichtes Rei- 

 ben mit Baumwolle oder einer weichen Bürste entfernen. 

 Böttger's Methode der Versilberung hat fast die gleichen 

 Vorzüge, wie dessen Vergoldung. Frisch gefälltes, mehr- 

 fach ausgewaschenes Chlorsilber wird mit einer ziemlich 

 eoncentrirten Solution der oben erwähnten Verbindung von 

 Cyankalium und cyansaurem Kali Übergossen , etwa eine 

 Viertelstunde gekocht, iillrirt, und so weit mit Wasser 

 verdünnt, dass sie fast wasserhell erscheint. Der gewöhn- 

 lichen Angabe entgegen erfolgt die Versilberung weit 

 schneller , als die Vergoldung. Nach einer Minute voll- 

 kommen weisglänzend, und nach zwei Minuten schon ziem- 

 lich stark versilbert , vertragen die Gegenstände selbst ein 

 Abreiben mit Kreide, welches übrigens bei polirten Flächen 

 zur Erhöhung des Glanzes durchaus überflüssig ist. 



Zur galvanischen Vergoldung und Versilberung eigenen 

 sich vorzüglich Kupfer , Messing , Bronze ; zur Vergoldung 

 insbesondere noch Silber und Argentan. Eisen und Stahl 

 nehmen die Vergoldung und Versilberung nur dann an, 

 wenn sie zuvor überkupfert sind. Bei nicht polirten Ge- 

 genständen kann dies ganz einfach durch Eintauchen in 

 eine äusserst schwache, mit etwas Schwefelsäure versetzte 

 Kupfervitriolauflösung geschehen. Polirte Gegenstände 



